ANALYSE DES MATIERES SILICATEES. 137 



feklspath, il faut y ajouter 1,^-20 X t¥j de carbonate de 

 cliaux ou 671 milligrammes. 



Le melange etant pese, on le rend aussi intime que 

 possible avec une petite spatule de platine ; puis, avec 

 une plume de corbeau, on fait tomber dans le creuset 

 toute ia portion de poussiere adherente a la spatule de 

 platine, et Ton passe la plume sur les parois superieures 

 du creuset de maniere a tout reunir au fond : on passe 

 meme la plume entre le creuset et la matiere pour de- 

 tacher le melange. 



Pendant ce temps, toute cetle poussiere a pu prendre 

 de Thumidite; on met un instant le creuset sur la petite 

 lampe et Ton chaulle a une temperature telle qu'aucune 

 parlie de la surface de la matiere ne devienne incandes- 

 cente; on laisse refroidir, et Ton reporte sur la balance. 

 On trouve toujours une legere difference provenant de ce 

 que le carbonate de cliaux avait repris de I'eau. 



97. — Fusion du silicate. — La matiere etant ainsi 

 preparee, on chauffe pendant 15 ou20 minutes a la lampe 

 moyenne, de maniere que le carbonate agisse sur le silicate 

 sans fondre ; puis racid(i carbonique s'etanl degage, on 

 porte sur la grande lampe, el il faut que le verre obtenn 

 soil bien fondu, liomogene et, s'il est incolore, transparent. 



On note toutes les particularites observees, eton deter- 

 mine le poids du verre. 



Puis on detache le verre du creuset avec autant de soin 

 qu'il est possible, de maniere a n'en point perdre ; on 

 rintroduit dans un mortier d'agate reconvert d'une peau 

 de mouton; on broie le verre avec precaution, mais sans 

 pousser trop loin la trituration. Gela fait, on met le verre 

 pulverise dans une capsule de platine taree a Tavance, on 

 la porte sur la balance apres avoir cliauffe a 500 ou 300 

 degres, et Ton pese la capsule et son contenu; on a ainsi 

 un certain poids de verre sur lequel portera Fanalyse. 



